Minéralogie. 55 



30. Examen chimique du Grun-eisenstein d'Ullmann. ( Ar- 



chives de Karsten , To. XV, 2 e cah., p. 243.) 

 Dans un filon ferrifère du pays de Sayn , on trouve un mi- 

 nerai de fer, que feu Ullmann a décrit comme une espèce par- 

 ticulière, dans son Aperçu systématique des Minéraux simples 

 (Cassel et Marburg, 1814 ), sous le nom de Mine de fer verte 

 rayonnée. Il l'a distingué du chalkosidérite, qui se rencontre 

 toujours à sa surface sous la forme d'une mince couche cris- 

 talline. Ce minerai de fer a une densité de 3,49 à 3,56. Sa 

 couleur est le vert de poireau foncé. Il s'offre tantôt en forme 

 de nodules, tantôt en couches minces revêtant le braun-eisen- 

 stein. Chauffé dans le matras, il perd son eau de cristallisa- 

 tion. Quelques essais chimiques prouvent qu'il résulte de la 

 combinaison de l'oxide de fer avec l'acide phosphorique, et 

 qu'il ne contient ni acide fluorique, ni acide arsénique. Sôn 

 analyse exacte a donné le résultat suivant : oxide de fer, 63,45o; 

 acide phosphorique, 27,717 ;eau, 8,56o; fer, 99,727. Cette com- 

 position peut être exprimée par la formule : 2 Fe-l-P-4-2 | Aq. 

 — Le chalkosidérite d'Ullmann se distingue du grùn-eisenstein 

 par sa couleur verte plus claire, par un éclat plus vif, et par 

 son haut degré de transparence. Son analyse n'a point été 

 faite : on sait seulement qu'il se comporte au chalumeau comme 

 l'autre minéral , dont il ne diffère peut-être que par la pro- 

 portion d'eau. G. Del. 



31. Sur le plomb phosphaté orangé; par M. Vernon. ( Phi- 



losoph. Magaz., mai 1827, P- 32i.) 

 L'auteur a trouvé que la couleur orangée du plomb phos- 

 phaté était due à une certaine quantité de plomb chromaté, et 

 que le plomb phosphaté vert devait sa couleur à du manga- 

 nèse. La première variété, trouvée au mont Wanlock, a la 

 composition suivante : 



Phosphate de plomb, 



«7, 



66. 



Muriate de plomb, 



10, 



07. 



Chromate de plomb, 





20. 



Eau et matière combustible, 



0, 



40. 



Silice , chaux et peroxide de fer, 



0, 



67- 



Total 



100, 



00, 



